Държавен вестник, бр. 2, 2002 г., стр. 16

С Т Р .  16
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  2
Утайката се събира, измива се, изсушава се и се
претегля. Нейната маса се изразява като процент от
сухата маса на сместа. Процентът на суха целулоза се
намира като разлика.
3. Уреди и реактиви (добавки към описаните в ос-
новните инструкции)
3.1. Уреди:
3.1.1. Конична колба от най-малко 500 ml със стък-
лена запушалка;
3.1.2. Термостат или друг уред за поддържане на
температура от 50 ± 5 °C на колбата.
3.2. Реактиви
3.2.1. Сярна киселина 75 ± 2 на сто
Реактивът се приготвя, като се прибавя внимател-
но, докато се охлажда, 700 ml сярна киселина (относи-
телна плътност при 20 °С: 1,84) към 300 ml дестилирана
вода. След като разтворът се охлади до стайна темпера-
тура, разрежда се до 1 l с вода.
3.2.2. Амоняк, слаб разтвор
Разрежда се 80 ml амонячен разтвор (относителна
плътност при 20 °С: 0,88) до 1 l с вода.
4. Процедура на теста
Следва се процедурата, описана в общата информа-
ция, и се действа, както следва:
В коничната колба от 500 ml с образеца се добавя
по 200 ml сярна киселина 75 на сто на грам от образеца,
поставя се запушалката и внимателно се разклаща кол-
бата, за да се намокри образецът. Температурата на
колбата се поддържа 50 ± 5 °С за 1 час, като се разкла-
ща на равни интервали от около 10 минути. Течността
се прелива през претегления филтърен съд. Съдържа-
нието на колбата се филтрира през претегления фил-
търен съд чрез всмукване. Останалото влакно се прех-
върля в съда, като колбата се измива с малко сярна
киселина 75 на сто. Съдът се източва чрез всмукване
и утайката от филтъра се измива веднъж, като се на-
пълни съдът с прясна сярна киселина. Не се прилага
всмукване, преди киселината да се е изсушила под дейс-
твието на гравитацията.
Утайката се измива няколко пъти последователно
със студена вода, два пъти с амонячен разтвор и после
обилно със студена вода, като съдът се изсушава с всмук-
ване след всяка прибавка. Не се прилага всмукване, преди
всяка измиваща течност да се е изсушила под действи-
ето на гравитацията. Накрая останалата течност от съда
се източва чрез всмукване, съдът и утайката се изсуша-
ват, охлаждат се и се претеглят.
5. Изчисляване и представяне на резултатите
Резултатите се изчисляват, както е описано в обща-
та информация. Стойността на коефициента d съгласно
т.I.8.1 от общата информация е 1,00.
6. Точност
При хомогенна смес на текстилните материали точ-
ността на резултатите, получени по този метод, е не по-
голяма от ± 1 при ниво на точност 95 на сто.
Метод 8
Акрили, някои модакрили или някои хлоровлакна и
 някои други влакна
(Метод с диметилформамид)
1. Приложение
Този метод се прилага след премахване на невлак-
нестите вещества върху двукомпонентни смеси от:
а) акрили (26), някои модакрили (29) или някои
хлоровлакна (27)
със
б) вълна (1), животинска козина (2 и 3), коприна (4),
памук (5), купро (21), модал (22), вискоза (25), полиа-
мид или найлон (30), полиестер (34).
Еднакво приложимо е за акрили и някои модакри-
ли, обработени с металосъдържащи бои, но не и за оц-
ветените с хромови багрила.
Разтворимостта на такива модакрили или хлоро-
влакна в реактива трябва да се проверява преди анализа.
2. Принцип
Акрилът, модакрилът или хлоровлакното се раз-
тварят от сухата маса на сместа, която трябва да е из-
вестна, чрез диметилформамид, загрят на водна баня
при температура на кипене.
Утайката се събира, измива се, изсушава се и се
претегля. Нейната маса се изразява като процент от
сухата маса на сместа. Процентът на сухия акрил, мо-
дакрил или хлоровлакното се намира като разлика.
3. Уреди и реактиви (различни от описаните в обща-
та информация)
3.1. Уреди
3.1.1. Конична колба от най-малко 200 ml със стък-
лена запушалка.
3.1.2. Водна баня при температура на кипене.
3.2. Реактиви
Диметилформамид (температура на кипене 153
± 1 °С), който не съдържа повече от 0,1 на сто вода.
Този реактив е токсичен и е препоръчително да се
използва капак.
4. Процедура на теста
Следва се процедурата, описана в общата информа-
ция, и се действа, както следва:
В коничната колба от 200 ml с образеца се добавя на
грам от образеца по 80 ml диметилформамид, предва-
рително загрят на водна баня при температура на кипе-
не, поставя се запушалката и колбата се разклаща, за да
се намокри образецът, и се загрява на водна баня за
един час. Колбата и нейното съдържание внимателно
се разклащат с ръка пет пъти през това време.
Течността се прелива през претегления филтърен
съд, като влакната се оставят в колбата. Прибавят се
още 60 ml диметилформамид в колбата и се загрява още
30 минути, като през това време два пъти се разклащат
колбата и нейното съдържание.
Съдържанието на колбата се филтрира през претег-
ления филтърен съд чрез всмукване.
Останалото влакно се прехвърля в съда, като колба-
та се измива с диметилформамид. Съдът се източва
чрез всмукване. Утайката се измива с около 1 литър
гореща вода с температура 70—80 °С, като съдът се
пълни всеки път. След всяко прибавяне на вода се при-
лага всмукване, но не и преди водата да се е изсушила
под действието на гравитацията.
Накрая съдът и утайката се изсушават, охлаждат се
и се претеглят.
5. Изчисляване и представяне на резултатите
Резултатите се изчисляват, както е описано в обща-
та информация. Стойността на коефициента d съгласно
т. I.8.1 от общата информация е 1,00, с изключение на
следните случаи:
вълна
1,01
памук
1,01
купро
1,01
модал
1,01
полиестер
1,01
6. Точност
При хомогенна смес на текстилните материали точ-
ността на резултатите, получени по този метод, е не по-
голяма от ± 1 при ниво на точност 95 на сто.
Метод 9
Някои хлоровлакна и някои други влакна
 (Метод с 55,5/44,5 смес от въглероден дисулфид и
ацетон)
1. Приложение
Този метод се прилага след премахване на невлак-
нести вещества върху двукомпонентни смеси от:
а) някои хлоровлакна (27), по-точно влакна от PVC,
независимо дали преди или след хлорирането; преди
анализа е необходимо да се провери разтворимостта на
PVC влакната в реактива
със